472 
A. Beutell, Zur Genese 
bedeutendem Umfange vollfiiliren können, geht aus 
den Versuchen unzweifelhaft hervor. Es bleibt jedoch 
noch unentschieden, ob es sich hierbei um reine Diffusionserschei- 
nungen handelt, oder ob eine vorübergehende Lösung des Silber- 
sulfids in dem überschüssigen Schwefel oder gar die Bildung eines 
höheren Sulfids in Frage kommt. 
Es wurde daher ein neuer Versuch angestellt, bei dem nun 
so viel Schwefel angewandt wurde, wie der Formel SAg 2 entsprach 
(0,1890 g Silberblech und 0,0280 g Schwefel). Nach 48 Stunden 
langem Erhitzen bei 400° war sämtlicher freier Schwefel ver- 
schwunden; die Umgrenzung des Blechs war unverändert erhalten, 
nur war es an einigen Stellen durch Trennung der oberen und 
unteren Silbersulfidschicht aufgebläht. Definierbare Kristalle waren 
nicht zu erkennen, doch sah die ganze Oberfläche kristallinisch 
aus. Nach weiterem 24 Stunden durchgeführten Erhitzen auf 400° 
war keine merkliche Änderung eingetreten. Erst nach Zusatz von 
mehr Schwefel traten schon nach 24 Stunden dieselben Erschei- 
nungen wie in den ersten Versuchen auf. Außer einigen modell- 
artigen Rhombendodekaedern waren haarförmige Säulchen aus dem 
Silberblech hervorgewachsen. Somit ist für das Gelinge n 
der Versuche ein Überschuß von Schwefel erforderlich. 
Trotzdem ergab die Wägung des Blechs, daß nur genau die äqui- 
valente Schwefelmenge aufgenommen war, und daß daher weder 
eine Lösung des Schwefelsilbers in überschüssigem Schwefel noch 
die Bildung eines höheren Sulfids nachweisbar war. 
Genetisch sind die Versuche deshalb wichtig, weil bei allen 
Erzen, die durch Sublimation entstanden sind, ähnliche Verhältnisse 
auftreten müssen. Ebenso wie die Silberglanzkristalle in den 
Schwefeldampf können die Speiskobalt- und Chloanthitkristalle in 
den Arsendampf hineinwachsen unter gänzlichem Verschwinden der 
Kobalt- und Nickelverbindungen, aus denen sie entstanden sind. 
Ermutigt durch den günstigen Verlauf der Versuche mit 
Schwefelsilber habe ich auch die künstliche Darstellung von Chlo- 
anthit und Speiskobalt versucht. Es wurde mit Nickel begonnen, 
weil wegen des Fehlens des Triarsenids höhere Temperaturen be- 
nutzt werden konnten, während die Darstellung des Speiskobalts 
an die Temperatur von etwa 400° gebunden ist. Ein massiver 
Nickelwürfel wurde im Vakuumrohr bei 570° mit überschüssigem 
Arsen erhitzt. Die vorher metallisch glänzende Oberfläche nahm 
hierbei eine bleigraue Färbung an, wurde rauh und zeigte zahl- 
reiche kleine Erhebungen. Nach drei Tagen war die Oberfläche 
allenthalben aufgebläht, wobei sich eine 0,2 mm dicke Rinde von 
Nickelarsenid loslöste, welche auf der Bruchfläche Metallglanz und 
die charakteristische zinnweiße Farbe des Chloanthits zeigte. 
Außerdem war deutliche Schichtung zu erkennen, welche 
parallel der Oberfläche verlief. Dieselbe war durch die Temperatur- 
